( 143 ) 



restes d'un enduit noir et brillant, ressemblant à l'écorre dont toutes les 

 météorites sont enveloppées. Non seulement on peut reconnaître cette 

 croûte sur les photographies, mais plusieurs des fra£;mentsqui me sont par- 

 venus en portent des lambeaux très évidents, et j'ai pu l'examiner de 

 très près. Elle est constituée en majeure partie par de l'oxvde de fer magné- 

 tique et elle ne diffère par aucun caractère sensible de la croule du farde 

 Braunau, à laquelle, en ayant sous la main, je l'ai soigneusement comparée. 



» Le fer constituant le bloc est très compacte et bien malléable. La cas- 

 sure produite par arrachement est fd^reiise, presque schisteuse; elle a un 

 éclat spécial, rappelant celui de certaines fontes truitées. Le métal, qui se 

 raye aisément au canif, prend un beau poli et l'on constate alors qu'il con- 

 tient des substances étrangères sous la forme d'inclusions noires, dont les 

 sections sont contournées à la fiiçon de caractères arabes. 



» La densité d'un fragment très propre pesant 4^'^.i3o et portant un 

 très petit lambeau de croûte sur l'une de ses faces, a été trouvée égale 

 à 7,3i. 



)) Le métal est remarquable par sa faible solubilité dans les acides. A froid, la so- 

 lution dans l'acide chlorhydrique se fait avec une extrême lenteur; après plus de 

 dix-huit heures, le fragment de 4°'"ii3o avait encore conservé sa forme et son volume 

 primitif; à l'ébullition, la dissolution s'est faite en une demi-houre. 



» Sous l'action de l'acide chlorhydrique, une surface polie s'est ternie lentement, 

 des bulles d'hydrogène se sont dégagées et le liquide s'est chargé de fer, mais je n'ai 

 pas vu se dessiner de figures de Widmannstaetten. Il serait intéressant de rechercher 

 si, dans sa partie épaisse, le bloc n'a pas une structure dilTérente de celle de sa partie 

 mince, seuleétudiée jusqu'ici. 



» L'analyse a été réalisée sur le petit fragment de 4^'",i3o, déjà employé pour la 

 mesure de la densité; les résultats ont été vérifiés sur différentes prises, qui ont été 

 traitées de façons diverses suivant les cas. J'ai commencé par rechercher les sub- 

 stances insolubles et j'ai constaté qu'elles représentent 0,169 pour 100 du poids total. 

 Ces matières sont surtout constituées par du graphite en petites lamelles et en petites 

 fibres réunies en paquets. Au microscope, on y reconnaît en outre d'assez nombreux 

 grains lithoïdes incolores, dont beaucoup sont très actifs sur la lumière polarisée et se 

 colorent très brillamment entre les niçois croisés. L'ne petite quantité de la matière 

 charbonneuse a été spécialement traitée pour la recherche du phosphore, dont la ren- 

 contre conduit à supposer la présence de la schreibersite ou d'un phospliure ana- 

 logue. 



» Pendant la dissolution, on a constaté très nettement le dégagement de l'hydro- 

 gène sulfuré, et un petit fragment dissous spécialement dans l'eau régale a donné un 

 précipité de sulfate de baryte correspondant à o,o52 pour 100 de protosulfure de fer. 



» La recherche et le dosage du nickel ont donné dans une première analyse 6,81 pour 



